203 
tímetro ó centímetro y medio en la disolución; el segundo 
llega hasta el fondo del vaso, y están separados el uno del otro 
unos 6 á 7 centímetros. Pasado ese tiempo, y hasta el final 
de la operación, se sumerge también la plancha A, de modo 
que toque al fondo del vaso, pero conservando la distancia 
horizontal indicada. 
También en los ensayos de minerales ricos se suele au- 
mentar la superficie de los eléclrodos, para lo cual se invier- 
te la posición de las planchas, colocando verlicalmente el lado 
menor, y horizontalmente el mayor. 
Á los pocos minutos de haber sumergido las planchas en 
la disolución, ó la plancha y la espiral, si se emplea la última 
para el polo positivo, la B, correspondiente al polo negativo 
de la balería, adquiere un color hermosísimo de cobre metá- 
lico; y si la disolución se ha preparado según las reglas es- 
pigadas, y los contactos son perfectos, lo cual puede verifi- 
carse por el desvío de la aguja del galvanómetro, que suele 
ser de 35° á 43°, según la temperatura y el estado higromé- 
trico de la atmósfera, todo el cobre se deposita en dicho eléc- 
trodo en estado cristalino y brillante, sin formar flecos ni re- 
bordes, y sin que se apose parte alguna en el fondo del vaso 
de disolución, todo lo cual acontece cuando la temperatura es 
muy elevada ó demasiado enérgica la acción de la corriente, 
ó cuando no se ha preparado la disolución en la forma descri- 
ta, ó no se han colocado los eléclrodos á distancia convenien- 
te, ó la pila ha trabajado demasiado tiempo y hay necesidad 
de limpiarla. La temperatura en el laboratorio debe ser á lo 
menos de 12°, para que no marchen con demasiada lentitud 
los ensayos. 
Cuando la disolución* por descuido en las calcinaciones 
del mineral y del residuo, contiene mucho hierro, los tres 
elementos de la batería son insuficientes para precipitar el 
cobre, porque este metal, durante la electrólisis, se disuelve 
con mas facilidad que en el ácido nítrico, en las disoluciones 
férricas. En tales casos, se aproximan los eléctrodos uno á 
otro, acortando la distancia horizontal que los separa; y cuan- 
do esto no basta, se aumenta el número de elementos de la 
balería hasta cuatro ó seis (1). (Y. Ejemplos.) 
